674 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



tillaient avec une grande facilité, que, de même, les métaux de la famille 

 du fer, bien qu'il fût nécessaire d'augmenter l'intensité du courant, pou- 

 vaient tous être maintenus pendant un temps plus au moins long à leur 

 température d'ébuUition. Parmi ces derniers, le molybdène et le tungstène 

 ont exigé une intensité électrique très grande, mais ils ont pu cependant 

 être régulièrement distillés. En un mot, il n'existe pas de métal qui ne 

 puisse être liquéfié et distillé. 



Nous avons établi depuis longtemps que, parmi les métalloïdes ré- 

 fractaires, le bore et le carbone, chauffés à la haute température du four 

 électrique et à la pression atmosphérique, passaient de l'état solide à l'état 

 gazeux sans prendre l'état liquide. Au contraire, parmi les métalloïdes, le 

 titane, que nous avons pu préparer au four électrique ('), prend, à cette 

 haute température, l'état liquide. Nous avons démontré que, préparé par 

 cette méthode nouvelle, le titane renfermait encore un minimum de 

 2 pour 100 de carbone. 



Volatilisation du titane. — Nous avons utilisé, dans ces expériences, le 

 dispositif décrit antérieurement et sur lequel nous ne reviendrons pas. 

 5oo^ d'une fonte de titane, préparés au four électrique et renfermant 3,2 

 pour 100 de carbone, ont été chauffés au four électrique avec un courant 

 de 5oo ampères sous iio volts pendant 5 minutes. Le titane ne fournit de 

 vapeur qu'à partir de la quatrième minute. Après l'expérience, le creuset 

 renferme une masse dont la partie supérieure a été nettement fondue, mais 

 qui n'a pas conservé l'horizontalité d'une surface liquide. Le carbure de 

 titane fondu avait grimpé le long des parois du creuset sous forme d'une 

 masse pâteuse qui tenilait à retomber au milieu du creuset. La surface de 

 ce carbure présente une coideur jaunâtre et est recouverte d'une couche 

 fondue d'acide titanique. Au-dessous, la cassure laisse voir le carbure 

 d'aspect brillant et les fragments qui se trouvent au fond du creuset sont 

 soudés les uns aux autres et incomplètement fondus. D'après le poids de 

 la fonte de titane qui reste dans le creuset, et d'après la quantité de car- 

 bone qu'elle contient, nous n'avons distillé que 9^ de ce métalloïde. 



Tout autour du creuset et sur la chaux du four, on rencontre un abon- 

 dant dépôt jaune d'un azoture de titane. La même substance va se trouver 

 aussi sur les électrodes. La chaux, qui a été fondue à l'intérieur du four, 

 est colorée en jaune beaucoup plus clair. 



(') II. MoissAN, Préparation et propriélcs du titane {Annales de Chimie et de 

 Physique, 7' série, t. IX, 1896, p. 229). 



4 



